（；源於），是一種化學元素，其化學符號為，原子序數為 75，原子量為。錸是種銀白色的重金屬，在元素週期表中屬於第 6 週期過渡金屬。它是地球地殼中最稀有的元素之一，平均含量估值為十億分之一，同時也是熔點和沸點最高的元素之一。錸是鉬和銅提煉過程的副產品。其化學性質與錳和鎝相似，在化合物中的氧化態最低可達3，最高可達 7。 早在 1908 年，就發現了錸，但他錯誤將其當作 43 號元素。沃爾特諾達克、伊達諾達克、奧託伯格於 1925 年重新發現了它，並以歐洲的萊茵河將其命名為 Rhenium。 鎳錸高溫合金可用於製造噴氣發動機的燃燒室、渦輪葉片及排氣噴嘴。這些合金最多含有 6 的錸，這是錸最大的實際應用，其次就是作為化工產業中的催化劑。錸比鑽石更難取得，所以價格高昂，2011 年 8 月平均每公斤售 4575 美元（每金衡盎司 14230 美元）。由於錸可應用在高效能噴射引擎及火箭引擎，所以在軍事戰略上十分重要。 歷史 錸（Rhenium）的名稱源自拉丁文，意為萊茵河。錸是擁有穩定同位素的元素中最後一個發現的（之後在自然界發現的其他元素都是不具有穩定同位素的放射性元素，如錼和鈽等）。德米特里門捷列夫在釋出元素週期表時，就預測了這一元素的存在。英國物理學家亨利莫塞萊在 1914 年推算了有關該元素的一些資料。德國的瓦爾特諾達克、伊達諾達克、奧託伯格在 1925 年表示在鉑礦和鈮鐵礦中探測到了此元素。他們後來也在矽鈹釔礦和輝鉬礦內發現了錸。1928 年，他們在 660 公斤輝鉬礦中提取出了 1 克錸元素。估計在 1968 年美國 75 的錸金屬都用在科研以及難熔金屬合金的研製當中。幾年之後，高溫合金才得到廣泛使用。 1908 年，日本化學家宣佈發現了第 43 號元素，並將其命名為「Nipponium」（Np），以紀念其本國日本（Nippon）。然而，後來的分析則指出，他所發現的是 75 號元素，而非 43（即鎝）。Np 在今天是第 93 號元素錼的化學符號，而其得名於海王星（Neptune）。 性質 錸是一種銀白色金屬，其熔點在所有元素中是繼鎢和碳之後第三高的，沸點（5596 C）則僅次於鎢（5660 C）。其密度在元素中排第四位，前三位分別為鉑、銥和鋨。錸具六方密排晶體結構，晶格常數為 a 2761 pm 和 c 4456 pm。 商業用的錸一般呈粉末狀，可在真空或氫氣中經壓制或燒結製成高密度固體，其密度為金屬態的 90 以上。錸金屬在退火時延展性很高，可彎曲和捲起。錸鉬合金在 10 K 時是超導體，鎢錸合金的超導溫度則在 4 至 8 K。錸金屬在 1697 0006 K 時成為超導體。 錸金屬塊在標準溫度和壓力下能抵抗鹼、硫酸、鹽酸、稀硝酸（非濃硝酸。 但錸會被過氧化氫溶解產生高錸酸。 同位素 錸只有一種穩定同位素錸 185，存量亦極低。自然產生的錸當中有 374 的 185Re 以及 626 的放射性 187Re。後者的半衰期長達 1010 年。錸原子的電荷狀態可影響這一壽命。187Re 的 β 衰變可用於錸鋨定年法，以測量礦石的年齡。這一 β 衰變的能量為 26 keV，是衰變能量最低的放射性核素之一。錸 186m 是壽命最長的同核異構體之一，半衰期長達 20 萬年左右。其他已知放射性錸同位素還有 25 種。 化合物 錸在化合物中的氧化態可以在3 至 7 之間，2 除外。7、6、4 和 2 氧化態最為常見。商業用錸一般以高錸酸鹽出售，如白色水溶的高錸酸鈉和高錸酸銨等。Glemser O 1963 Ammonium Perrhenate in Handbook of Preparative Inorganic Chemistry 2nd ed G Brauer ed Academic Press NY Vol 1 pp 147685 鹵化物與鹵氧化物 最常見的氯化錸有 ReCl6、ReCl5、ReCl4 和 ReCl3。這些化合物的結構一般含有錸錸鍵，這在 7 態以下十分常見。Re2Cl8 2 鹽中含有四重金屬金屬鍵。氯化錸的最高氧化態可以是 6，而七氟化錸則是各種氟化錸中氧化態最高的。錸還擁有溴化物和碘化物。 錸的化學性質與鎢和鉬相似，因此可以形成各種鹵氧化物，包括 ReOCl4 和 ReO3Cl 等。 氧化物與硫化物 七氧化二錸（Re2O7）是錸最常見的氧化物，為揮發性黃色結晶，其分子結構與大部份金屬氧化物不同。紅色的三氧化錸（ReO3）為不完整鈣鈦礦結構。其他錸氧化物還包括 Re2O5、ReO2 及 Re2O3。錸的硫化物有二硫化錸（ReS2）和七硫化二錸（Re2S7）。錸的獨立礦物輝錸礦最早是在庫德里亞維火山（Kudriavy）上被發現的，其主要成份就是二硫化錸。高錸酸鹽可經硫氫化銨轉換為四硫代高錸酸鹽。 其他化合物 二硼化錸（ReB2）的硬度極高，與碳化鎢、碳化矽、二硼化鈦和二硼化鋯相近。 有機化合物 有機錸化學中最常用的初始化合物是十羰基二錸。鈉汞齊可將它還原成 Na Re CO 5，後者的錸氧化態為1。溴可把十羰基二錸氧化成五羰基溴化錸： Re2 CO 10 Br2 2 Re CO 5Br 鋅和乙酸可再將其還原為五羰基氫錸： Re CO 5Br Zn HOAc Re CO 5H ZnBr OAc 三氧化甲基錸（CH3ReO3，縮寫 MTO）是一種揮發性無色固體，可作為某些化學反應的催化劑。該化合物有多種合成途徑，最常見的是使 Re2O7 與四甲基錫反應： Re2O7 CH3 4Sn CH3ReO3 CH3 3SnOReO3 也存在對應的烷基和芳基化合物。MTO 可催化過氧化氫氧化反應。末端炔烴會產生對應的酸或脂，內在炔烴產生二酮類，而烯烴則產生環氧化合物。MTO 還能催化醛和重氮烷烴至烯烴的轉換反應。Hudson A 2002 Methyltrioxorhenium in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis John Wiley Sons New York ISBN 9780470842898 九氫合錸酸鹽 九氫合錸酸鹽是一種特殊的錸化合物。九氫合錸酸負離子原先被認為是錸負離子 Re。該離子中錸的氧化態為 7。 存量 錸是地球地殼中最稀有的元素之一，平均含量為十億分之一；某些文獻記載的錸含量為十億分之 05。在地球的地殼元素豐度排名中錸位居第 77 位。自然中很可能沒有純態的錸金屬，但目前尚無定論。輝鉬礦是錸最主要的商業開採來源，其主要由二硫化鉬組成，但其中的錸含量可達 02，目前所發現錸含量最高的單一輝鉬礦樣本中含有多達 188 的錸。智利擁有全球最大的錸礦藏（夾雜在銅礦藏中），截止 2005 年是世界最大的錸出產國。1994 年，科學家在俄羅斯與日本爭議領土南千島群島之一擇捉島上的庫德里亞維火山（Kudriavy）上首次發現錸的獨立礦物。該礦物名為輝錸礦，在火山噴氣孔凝聚形成，成份主要為二硫化錸。庫德里亞維山每年主要以二硫化錸的形式噴出 20 至 60 公斤錸。由於輝錸礦十分罕有，收藏價格很高。 生產 在硫化銅礦石的提煉過程中，錸可以從含有鉬元素的焙燒煙氣中提取出來的。鉬礦石含有 0001 至 02 的錸元素。從煙氣物質中可用水淋洗出七氧化二錸和高錸酸，再用氯化鉀或氯化銨使其沉澱為高錸酸鹽，最後以重結晶方法進行純化。錸的全球年產量在 40 至 50 噸之間，主要產國有智利、美國、秘魯和波蘭。另外，鉑錸催化劑和某些錸合金的回收過程每年可產出 10 噸錸。每公斤錸價格從 2003 至 2006 年的 1 千至 2 千美元迅速升至 2008 年 2 月的 1 萬美元以上。要製成錸金屬，需在高溫下用氫氣還原高錸酸銨： 2 NH4ReO4 7 H2 2 Re 8 H2O 2 NH3 應用 全球錸產量的 70 都用於製造噴射引擎的高溫合金部件。錸的另一主要應用是在鉑 錸催化劑，可用於生產無鉛、高辛烷的汽油。 合金 加入錸會提升鎳高溫合金的蠕變強度。錸合金一般含有 3 至 6 的錸。第二代合金的含錸量為 3，曾用在 F16 和 F15 戰機引擎中。第三代單晶體合金的含錸量則有 6，曾用在 F22 和 F35 引擎中。錸高溫合金還用於工業燃氣輪機。高溫合金在加入錸後會形成拓撲密排相（TCP），因此其微結構會變得不穩定。第四代和第五代高溫合金使用釕以避免這一現象。 2006 年的錸消耗量分別為：通用電氣 28，勞斯萊斯股份有限公司 28，普惠公司 12，皆用於生產高溫合金。另有 14 用作催化劑，18 作其他用途。由於軍用噴射引擎需求持續增加，因此有必要研發含錸量更低的高溫合金，以維持供應。比如，新型 CFM56 高壓渦輪（HPT）葉片使用的合金含 15 的錸，以取代含錸量為 3 的合金。 錸可增強鎢的物理性質。鎢錸合金在低溫下可塑性更高，易於製造、塑形，且在高溫下的穩定性也得以提高。這一變化會隨錸的含量而增加，所以鎢錸合金含有 27 的錸，這也就是錸在鎢中的溶解極限。X 射線源是鎢錸合金的其中一個應用。鎢和錸的熔點和原子量都很高，有助於抵抗持續的電子撞擊。這種合金還用作熱電偶，可測量最高 2200 C 的溫度。 錸在高溫下十分穩定，蒸氣壓低，耐磨損，且能夠抵禦電弧腐蝕，所以是很好的自動清洗電觸頭材料。開關時的電火花會對觸頭進行氧化耗損。不過，七氧化二錸（Re2O7）在 360 C 左右昇華，所以會在放電過程中移去。 錸與鉭和鎢一樣具有高熔點和低蒸氣壓，所以用這些材料製成的燈絲在氧氣環境下穩定性較高。這類燈絲被廣泛用於質譜儀、電離壓力計及照相閃光燈等。 催化劑 錸鉑合金是催化重整過程中的一種催化劑。這種石油加工過程能夠提高石腦油的辛烷值。用於催化重整的催化劑當中，30 含有錸。在礬土（氧化鋁）表面塗上錸，可作為烯烴複分解反應的催化劑。含錸催化劑可抗禦氮、硫和磷的催化劑中毒現象，因此被用在某些氫化反應中。 其他用途 188Re 和 186Re 同位素具有放射性，可用於治療肝癌。兩者在身體組織的穿透深度相近，分別為 11 毫米和 5 毫米，但 186Re 的半衰期較長（90 小時，相比 17 小時），所以更為優勝。 188Re 還被用於一種新型胰腺癌療法：用李斯特菌攜帶這一錸放射性同位素進入身體，針對性地對抗癌組織。 錸在元素週期表中位於鎝之下，所以根據週期規律，兩者的性質相近。含錸化合物可以很容易地轉換為對應的鎝化合物。這在放射性藥物學中非常有用，因為鎝（特別是醫學常用的鎝 99m 同位素）價格高，半衰期短，所以很難直接使用。 安全 由於用量一般很少，所以人們對錸以及錸化合物的毒性所知甚少。鹵化錸和高錸酸鹽等可溶鹽的有害性可能來自錸或者其他所含元素。科學家只對極少數錸化合物作過毒性測試，包括高錸酸鉀和三氯化錸。試驗以老鼠作為物件，測得高錸酸鉀的 7 天 LD50 值為 2800 mgkg，三氯化錸的 LD50 值為 280 mgkg。 參考資料 外部連結 6U 6U Category 過渡金屬 Category 稀有金屬 Category 耐火金屬 Category 自然元素礦物